— 630 — 



entspricht. Die vom Eisen und Kalk befreite Auflösung 

 wurde nun noch mit kohlensauren Kali versetzt, welches 

 einen sehr geringen Niederschlag hervorbrachte, welcher 

 sich erst nach 24 Stunden vollständig absetzte, gesammelt 

 und geglüht wurde, und nun 0,40 wog. Als derselbe eine 

 Zeitlang mit Kali-Lösung digerirt und dann abgewaschen 

 und geglüht worden, blieb noch 0,2S desselben zurück, wel- 

 ches Gewicht demnach die Menge des Manganoxyds angibt, 

 dagegen der im Kali lösliche 0,12 wiegende Bestandtheil 

 Alumiumoxyd ist. Das oben gewonnene , wohl gewaschene 

 und geglühte Siliciumoxyd aber wog 34,60. Es ergaben sich 

 daher folgende Bestandtheile dieses Erzes : 

 59,96 Eisenperoxyd, 

 34,60 Siliciumoxyd, 

 5,84 Kalziumoxyd, 

 ^ 0,28 Manganoxyd und 



0,12 Alumium-Oxyd : hiezu muss aber noch 1,0 

 100,80 Wasser gerechnet werden, da dieses 



Blineral durch Glühen einen Gewichtsvei*Iust erleidet. 

 Die Summe der Bestandtheile beträgt demnach 101,80 

 und es ergibt sich daher ein Zugang in der Analyse von 

 1,80, welcher der durch die Analyse bewirkten höheren Oxy- 

 dation des Eisenoxyduls zugeschrieben werden muss ; nun 

 verwandelt aber 1,80 Sauerstoff 15,78 Eisenoxydul in Eisen- 

 peroxyd ; es muss daher eine, diesem Gewichtszugange ent^ 

 sprechende Menge von Eisenoxydul in dem Erze enthalten 

 seyn. Dieses als richtig angenommen enthält dasselbe : 

 42,38 Eisenperoxyd enthält Oxigen 12,90 

 15,78 Eisenprotoxyd — — 3,58 



34,60 Siliciumoxyd — — 18,45 



5,84 Kalziumoxyd — — 1,64 



0,28 Manganoxyd 

 0,12 Alumiumoxyd 

 1,00 Wasser 

 100,00, woraus sich ergibt, dass sich die Sauer- 

 scuffmenge aller im Erze befindlichen positiven Metalle sehr 



